152 IV. Abschnitt. Das mechanische System. 
Aus der Vergleichung dieser Zahlen ergeben sich ebenso interessante als 
überraschende Ergebnisse. Das Tragvermögen des Bastes (bei der Elastizitäts- 
grenze) ist auffallend groß; es variiert pro Quadratmillimeter Querschnittsfläche 
gewöhnlich zwischen 45 und 20 kg und kommt also dem Tragvermögen des 
Schmiedeeisens gleich; der Bast von Nolina recurvata ist in genannter Hinsicht 
sogar dem Stahl ebenbürtig. Dabei unterscheidet sich aber der Bast durch 
zwei wichtige Merkmale von den Metallen: A. durch eine weitaus größere 
Dehnbarkeit, indem seine Verlängerung bei ‘der Elastizitätsgrenze ca. 10 bis 
45 Längeneinheiten auf 4000 beträgt, während sie bei den Metallen im Durch- 
schnitt kaum eine Längeneinheit erreicht; 2. durch die geringe Differenz 
zwischen Tragmodul und Festigkeitsmodul, die sich darin äußert, daß, wenn 
jene Zugkräfte, die bloß eine Verlängerung bis zur Elastizitätsgrenze bewirken, 
nur um ein Weniges größer werden, das sofortige Zerreißen eintritt. Bei 
den Metallen ist diese Differenz viel größer; so beträgt z. B. beim Schmiede- 
eisen in Stäben das Festigkeitsmodul ziemlich genau das Dreifache des Trag- 
moduls. Schwendener bemerkt hierzu folgendes: ‘»Die Natur hat offenbar 
ihre ganze Sorgfalt auf das Tragvermögen verwendet. Und mit Recht, denn 
das Festigkeitsmodul kommt bei Konstruktionen tatsächlich gar nicht in Betracht, 
da jede Überschreitung der Elastizitätsgrenze durchaus unstatthaft ist.« 
Über den Einfluß der Verholzung auf die physikalischen Eigenschaften 
der Bastzellwände hat Sonntag mit verschiedenen Gespinstfasern Versuche 
angestellt. Es ergab sich dabei, daß die Festigkeit der untersuchten Faser- 
sorten mit steigender Verholzung abnimmt, die Dehnbarkeit (Duktilität, Ge- 
schmeidigkeit) dagegen erheblich vergrößert wird. Eine Verallgemeinerung 
lassen übrigens diese Ergebnisse nicht zu. Wenn z. B. die stark verholzten 
Fasern von Cocos nucifera und Caryota urens eine Verlängerung von 16—27 % 
vertragen, ohne zu zerreißen, so ist diese ungewöhnliche Duktilität schon des- 
halb nicht auf die Verholzung zurückzuführen, weil das ebenfalls stark ver- 
holzte Libriform mancher Hölzer im Gegenteil relativ spröde und wenig dehn- 
bar ist. Andererseits besitzen die nicht verholzten mechanischen Hyphen des 
Markstranges von Usnea barbata eine noch größere Dehnsamkeit. Sie lassen 
sich um 60—440 % dehnen, bevor sie reißen. 
Was das Collenchym betrifft, so ergab sich aus den Versuchen Ambronns, 
daß seine absolute Festigkeit derjenigen des echten Bastes nur wenig nachsteht; 
es reißt durchschnittlich erst bei einer Belastung von 10—12 kg pro qmm. 
Dagegen unterscheidet sich das Collenchym vom. Bast in sehr wesentlicher 
Weise dadurch, daß seine Elastizitätsgrenze weitaus niedriger liegt, indem schon 
eine Belastung von 1,5—2 kg pro qmm zu einer bleibenden Verlängerung führt. 
Diese phyaikäflsche Eigentümlichkeit der Collenchymzellwandungen ist für die 
speziellen Aufgaben dieses Gewebes von größter Bedeutung. Nur auf diese 
Weise wird es in den Stand gesetzt, »beim interkalaren Aufbau als Stütze zu 
dienen, ohne dabei dem Längenwachstum hinderlich zu sein«. 
Um die vorzügliche Qualität des zum Aufbau des Skelettes verwendeten 
Materials richtig beurteilen zu können, erscheint es notwendig, die Festigkeits- 
verhältnisse gewöhnlicher Zellulosewände zum Vergleich heranzuziehen. Nach 
Schwendener beläuft sich die Tragkraft der Zellwände von dünnwandig- 
parenchymatischem Mark- oder Rindengewebe verschiedener junger Dikotylen- 
